2. 実験方法
 供試材については，機械的特性の影響を明確化するため，炭素量が0.2%の鋼板を熱処理することで引張強さを0.6～1.5GPaに調整した3種類の鋼板を試作した。次に，化学成分（炭素量）の影響を明確化するため，炭素量を0.20～0.55%とした4種類の鋼板に熱処理を施し，引張強さを約1.5GPaに揃えた鋼板を試作した。これらの鋼板は熱処理で機械的特性を調整した後，研削を行って板厚1.6mmに揃えた。
 拡散性水素をレーザ溶接部に侵入させるため，アセトンに浸漬して10分間の超音波洗浄による脱脂を行った後，防錆油（Nippon Parkerizing, NOX-RUST550HN）を鋼板に塗布した。具体的には，防錆油に鋼板を浸して，1日吊るして余分な油を落としたものを試験片とした。試験片の防錆油量は，いずれも片面当たり3g/m2であった。これは，防錆油の付着量としては比較的多く，通常より厳しい評価である。

カテゴリ: 化学
質問: 機械的特性の影響を明確化する実験に用いた鋼板の重さが10グラムの場合、炭素量は何グラムですか。
回答: 機械的特性の影響を明確化する実験に用いた鋼板の重さが10グラムの場合、炭素量は0.02グラムです。